132 



F. Rinne, Physikalisch-chemische Bemerkungen 



Temperatur von 1440^ sind es c-Kristalle, die mit einer 

 d-Schmelze harmonieren, und so entsprechend in dem ganzen 

 Felde ACE, wie es die Doppelpfeile probeweise anzeigen. 

 Die korrespondierenden Endpunkte der Pfeile geben die 

 harmonierenden Zusammensetzungen von Schmelzrest und Kri- 

 stallen an. Hieraus folgt, daß die bei Temperaturerniedrigung 

 sich zunächst ausscheidenden Mischkristalle später nicht mehr 

 bestandfähig sind; sie werden resorbiert, und neue entstehen. 

 Es ändert sich also fortgesetzt die Zusammensetzung des 

 Schmelzrestes und der Kristalle. Die in Betrachtung ge- 

 zogene Schmelze mit 1,4 7o ^ scheidet also nach obigem bei 

 einer Temperatur der Horizontalen ef Kristalle von der Zu- 

 sammensetzung e aus, das sind, da b und e auf derselben 

 Vertikalen liegen, Kristalle von der Zusammensetzung der 

 als Beispiel vorausgesetzten ursprünglichen Schmelze; mit 

 anderen Worten, der gesamte Schmelzfluß wird bei der durch e 

 gegebenen Temperatur zu Mischkristallen e fest, und damit 

 hat die von b bis e sich hinziehende Erstarrung ihr Ende 

 erreicht, ohne daß dabei der eutektische Punkt E und die 

 Ausscheidung von Mischkristallen 1, sowie von Graphit m er- 

 reicht wurde. Das Ergebnis der Verfestigung sind vielmehr 

 einheitliche Mischkristalle der Zusammensetzung e — b. 



Ganz entsprechend ist der Fall bei allen Schmelzen mit 

 weniger als 2 7o Ein Schmelzfluß , der gerade letzteren 

 Gehalt von 2 7o C besitzt, liefert im Verlauf seines langen Er- 

 starriingsintervalles (es ist, wie Fig. 8 zeigt, das größtmögliche) 

 schließlich bei 1130" einheitliche Mischkristalle mit einem 

 Gehalt von 2 7^ 



Enthält eine Eisenschmelze mehr als 2 7o ^.ber weniger 

 als 4,3 7o C (entsprechend der Strecke C E), z. B. 2,6 7o C, 

 so findet nach Fig. 8 der Beginn der Erstarrung bei etwa 1400^ 

 statt; es scheiden sich beim Erkalten fortgesetzt Kristalle 

 aus unter Resorption der älteren, bis schließlich bei 1130^ 

 nur Mischkristalle mit 2 7o C beständig sind. Als solche 

 sondert sich zunächst der Überschuß an Eisen, der über die 

 Zusammensetzung des Eutektikums (95,7 7o und 4,3 7o C) 

 in der Schmelze (97,4 7o und 2,6 7o C) vorhanden ist, 



^ Immer vorausgesetzt natürlich, daß kein C durch Oxydation au 

 der Luft (also Verbrennen durch „Frischen") verloren geht. 



